( 1220 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — P/éparation au four électrique de quelques métaux 

 réfractuins : tungstène, molybdène, vanadium; par INI. Hexri Moissax. 



« Nous indiquerons, dans celle Noie, la préparation facile du tungstène 

 et des carbures de molybdène et de vanadium, en attendant que l'étude 

 que nous poursuivons sur ce sujet nous permette de présenter à l'Aca- 

 démie quelques propriétés nouvelles de ces métaux rétractaires. 



» Tungstène. — On sait que le tungstène peut se préparer assez facile- 

 ment sous forme de poudre par réduction de l'acide tungstique au rouge 

 dans un courant d'hydrogène. La poudre métallique ainsi obtenue n'a pu 

 être fondue jusqu'ici qu'avec une 1res grande difficulté. Desprez a réussi à 

 fondre tie petites quantités de tungstène dans l'arc électrique fourni par 

 600 éléments Bunsen et dans une atmosphère d'azote. M. Riche (') a pu 

 aussi fondre le tungstène dans l'arc produit par 200 éléments Bunsen. Dans 

 la flamme du chalumeau oxhydrique, le tungstène s'oxyde avec rapidité 

 et disparaît bientôt en donnant des fumées d'acide tungstique. 



)) La préparation du tungstène, soit carburé, soit pur, se fait avec une 

 grande facilité au four électrique. Le mélange d'acide tungstique et de 

 charbon est placé dans le creuset du four et, en dix minutes environ, avec 

 un courant de 35o ampères et 70 volts, on obtient un culot métallique 

 d'environ 120'=''. Si V&n a pris soin d'y ajouter un grand excès d'oxyde, on 

 . peut obtenir, dès la première expérience, le métal pur; mais il est préfé- 

 rable de préparer la première fois un métal légèrement carburé qui est 

 beaucoup plus fusible et de le refondre dans une deuxième opération, en 

 présence d'un grand excès d'acide tungstique. On obtient, dans ces con- 

 ditions, un métal brillant, très dur, d'une densité de 18,7. Lorsque le 

 carbone est en excès, on obtient des fontes dont la composition est très 

 variable. Quatre échantillons différents nous ont donné, à l'analyse, les 



chiffres suivants : 



1. '^. 0. 4. 



Carbone o,t)4 '^i74 4i5*J 6,33 



» Ces fontes ont une cassure brillante, sont stables en présence de 



(') RicuE, Recherches sur le luiigslène et ses composés {Ann. de Chiin. et de 

 Phys., 3" série, t. V; 18Ô7). 



